Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 261 



kriimmt. Eine gabelformige Teilung des Porenkanals gegen die Peri- 

 pherie der Zellwand zu kommt haufig vor. Die auBeren Partien der 

 querdurchschnittenen Bastzellen werden durch Ghromsaure in konzen- 

 triscbe Schichten zerlegt. Die gequetschte Bastzelle zeigt eine feine 

 schraubige Streifung. 



Wie schon erwahnt, ist das Gewebe der Bastmarkstrahlenzellen in 

 der Faser nur in ganz rudimentarem Zustande anzutreffen und es bedarf 

 langen Suchens, bis man Zellen dieses Gewebes in der Faser auffindet. 

 In den Markstrahlenzellen finden sich Kristallgruppen von oxalsaurem 

 Kalk. Wie schwer es faJlt, diese Kristallaggregate direkt an der Faser 

 aufzufmden, so leicht ist es, dieselben in der Asche nachzuweisen, wo- 

 selbst sie sich, morphologisch ungeandert, aber in Kalk verwandelt, in 

 Massen vorfinden. 



17. Faser von Cor.dia latifolia (Slielti, Wadgundi; ind.). 



Diese Pflanze wird in Indien ihrer geniefibaren Fruchte wegen kul- 

 tiviert. Junge Individuen, sowohl der wildwachsenden als auch der kulti- 

 vierten Form, dienen zur Abscheidung einer Faser, welche auch den Namen 

 Narawali fibre fiihrt. In den Distrikten Guzerate (Hindostan) ist Cordia 

 latifolia besonders haufig. Zur Abscheidung der Narawali fibre dient 

 auch Cordia angusti folia 1 }. Die Gundui fibre , der Narawali fibre zu- 

 nachst stehend, wird aus dem Baste der Cordia Rothii abgeschieden 

 (vgl. p. 96). 



Uber den Bast und die Faser der Cordia latifolia habe ich zuerst 

 berichtet 2 ). 



Die Lange des Bastes betragt 0,5 0,9 m, die Breite 1 8 mm, die 

 Dicke 8 16^. Die einzelnen Baststreifen erscheinen teils dicht, teils 

 erkennt man daran schon mit freiem Auge kleine Bastmarkstrahlenraume. 

 Der Bast ist blafi braunlich, er hat etwa die Farbe des bekannten Eisen- 

 holzes und ist fast giinzlich glanzlos. Die Baststreifen sind ungemein 

 fest und auch die davon abgetrennten feinen Fasern von etwa 200 a 

 Breite und etwa gleicher Dicke zeichnen sich noch durch hohe Festig- 

 keit aus. Der Bast wird als solcher angewendet und konnte auch bei 

 uns gleich dem Lindenbaste benutzt werden. Wenn es sich um groBe 

 Festigkeit handelt, ware der Cordiabast selbst dem Lindenbaste vorzu- 

 ziehen. Die Abscheidung des Bastes erfolgt durch eine kurze Rostung. 

 Durch weiter fortgesetzte Rostung erhalt man die Narawali fibre, welche 



4) Uber die Faser von Cordia angustifolia s. Royle, 1. c., p. 3H. 

 2) Indische Faserpflanzen, p. 3 und 22 24. Uber Cordiafaser s. auch Semler, 

 1. c., Ill (1888), p. 737. 



